über das Platin und seine Begleiter. 9 



Der untere osrairidiumhaltige Theil des Regulus 

 (etwa \i^ des Ganzen) wird mit Salpetersäure gekocht, 

 wobei Osmiridium in seinem unveränderten Zustande 

 und feinzertheiltes Platin hinterbleiben, während das 

 vorhandene Blei sich löst. Mit Königswasser löst man 

 das Platin auf, während Osmiridium hinterbleibt. Von 

 dem gefundenen Procentgehalte an Platin zieht man die 

 beigemengten 4 Proc. Pd, Rh und Jr ab. 



Cupellation des Platins. Die Legirung des 

 Platins mit Blei entsteht sehr leicht^ wenn das Platin 

 eisenfrei ist. Ein sehr hartes und brüchiges Platinblei, 

 erst bei der Silberschmelzhitze ins Schmelzen kommend, 

 enthält 21,7 Proc. Blei und 78,3 Proc. Platin. Es lässt 

 sich in einer Muffel bei einer zu Goldproben nöthigen 

 Gluth leicht cupelliren, und wenn man das Feuer bis 

 zur lebhaften Rothgluth der Zinksiedehitze steigert, so 

 verwandelt es sich in eine schwammige Masse, die nur 

 noch 6 bis 7 Proc. Blei enthält. Vor dem Knallgaslöth- 

 rohrgebläse, bei Ueberschuss von Sauerstoffgas erst auf 

 der Knochenaschen - Capelle, zuletzt auf der Aetzkalk- 

 Capelle bis zum Aufhören des Rauchens erhitzt, hinter- 

 bleibt geschmolzenes reines Platin. Auch mit Silber 

 gemengt kann es cupellirt werden. Beim Lösen der 

 Legirung in Schwefelsäure hinterbleibt dann das Platin. 



Gewinnung im Grossen. Sie kann in der eben 

 beschriebenen Weise vorgenommen werden. De vi 11c 

 und Debray beschreiben einen Capellenofen, um die 

 Schmelzung von 100 Kilogrm. Platinerz mit Bleiglanz 

 u. s. w. vorzunehmen, desgleichen die Schmelzung des 

 Plntins in Oefen von Actzkalk, 15 — 20 Kilogrm. Platin 

 auf einmal. Indem man das gleichzeitig in 3 bis 4 Oefen 

 geschmolzene Platin in eine und dieselbe Form laufen 

 lässt, kann man Platinblöcke von 60 — 80 Kilogrm. (d. h. von 

 1 '/2 Centner Schwere) darstellen. Sic geben Abbildung eines 

 Apparats zum Ausgiesscn des geschmolzenen Platins aus 

 dem Kalkofen. 



